TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
(1) 이 기준은 한옥, 경골, 대단면, 통나무목공사 및 기타 공사에 수반되는 목공사에 적용한다.
(2) 목공사에 사용되는 목재 자재는 이 기준에서 제시하는 함수율 이하로 건조된 것을 사용하여야 한다.
(3) 구조용 목재는 목재 표면에 찍힌 등급인을 통하여 등급 식별이 가능한 것을 사용하여야 한다.
(4) 구조물을 통하여 전달되는 하중이 가능하면 목재의 섬유방향과 평행하게 작용하도록 시공하여야 한다.
(5) 넓은 치수의 목재를 못이나 볼트 등의 조임쇠로 고정하는 경우에 목재의 수축 또는 팽윤으로 인한 섬유 직각방향 응력이 목재 내부에 발생하지 않도록 하여야 한다.
(6) 목조건축물 시공 후에 목재의 수축으로 인한 건축물의 치수 변화가 예상되는 경우에는 시공 시에 이러한 치수 변화를 고려해야 하며, 문이나 창문의 여닫이나 배선 및 배관 등에 영향을 주지 않도록 시공하여야 한다.
· 목재의 방부·방충처리 기준
· 방부처리목재 품질인증 기준
· 건축물의 에너지절약 설계기준
· KDS 41 00 00 건축설계기준
· KCS 41 33 00 목공사
· KS B 1056 +자홈 나사못
· KS D 3512 냉간 압연 강재 및 강대
· KS D 3553 일반용 철못
· KS D 7052 스테인리스강 못
· KS F 2089 목조건축 덮개재료용 판재
· KS F 2163 원목의 치수 및 재적 측정방법
· KS F 2199 목재의 함수율 측정방법
· KS F 3020 침엽수 구조용재
· KS F 3021 구조용 집성재
· KS F 3025 토대용 가압식 방부처리목재
· KS F 3026 바닥데크용 가압식 방부처리 목재
· KS F 3028 야외시설용 가압식 방부처리 목재
· KS F 3113 구조용 합판
· KS F 3122 마루틀용 가압식 방부처리 목재
· KS F 3124 난연목재
· KS F 3504 석고 보드 제품
· KS F 3514 석고판용 못
· KS F 4537 목조건축용 철못
· KS F 4915 석고 보드용 조인트 처리재
· KS F ISO 737 침엽수 제재목의 치수 측정 방법
· KS F ISO 10295-1 건축부재의 내화시험방법-충전 시스템-제1부:설비 관통부 충전 시스템
· KS L 9102 인조 광물섬유 단열재
· KS M 1998 건축 내장재의 포름알데히드 및 휘발성 유기화합물 방출량 측정
· KS M 3700 초산비닐 수지 에멀션 목재 접착제
· KS M 3701 요소 수지 목재 접착제
· 갈라짐: 나무가 생장과정에서 응력을 받거나 건조과정에서 방향에 따른 수축률의 차이로 인하여 목재조직 사이가 벌어진 결함
1) 분할(split): 제재목의 끝 부분에서 상하가 관통하여 갈라진 결함
2) 윤할(shake): 나무가 생장과정에서 받는 내부응력으로 인하여 목재조직이 나이테에 평행한 방향으로 갈라지는 결함
3) 할렬(check): 목재가 건조과정에서 방향에 따른 수축률의 차이로 나이테에 직각 방향으로 갈라지는 결함
· 공학목재(engineered wood products): 목재 또는 기타 목질요소(목섬유, 칩, 스트랜드, 스트립, 플레이크, 단판 또는 이들이 혼합된 것)를 구조용 목적에 맞도록 접합 및 성형하여 제조되는 패널, 구조용 목질재료 또는 목질 복합체로서 원하는 등급 또는 성능을 지닌 목질 제품을 공학적 방법 및 기술을 적용한 제조공정을 거쳐서 만들어진 제품
· 구조용 목질판상재(structural-use panel): 구조물의 지붕, 벽 및 바닥 골조 위에 덮어서 하중을 지지하는 용도로 사용되는 제품으로서 판재의 용도 및 등급이 기계적 및/또는 물리적 성질들에 따라 구분되는 판재료
· 구조용 목재: 구조용 목재의 재종과 치수는 KS F 3020에 따르며, 재종은 육안등급 구조재와 기계등급 구조재 2가지로 구분하고, 육안등급 구조재는 1종 구조재, 2종 구조재 및 3종 구조재로 구분함
1) 육안등급 구조재: 육안으로 목재의 표면을 관찰하여 결점의 크기 및 분산 정도에 따라 등급을 구분한 구조재로서 육안등급 구조재의 재종은 1종 구조재(규격재), 2종 구조재(보재) 및 3종 구조재(기둥재)로 구분하며 각 재종별로 KS F 3020에 제시된 침엽수 구조용재의 품질기준(옹이 지름비, 둥근모, 갈라짐, 평균나이테 간격, 섬유주행경사, 굽음, 썩음, 비틀림, 수심, 함수율, 방부 방충처리)에 따라 1등급, 2등급 및 3등급으로 구분함
2) 기계등급 구조재: 응력을 가할 수 있는 등급 구분 기계를 사용하여 휨탄성계수를 측정하고, 육안으로 표면을 관찰함으로써 KS F 3020에 제시된 침엽수 기계등급 구조재의 품질기준(휨탄성계수, 둥근 모, 분할, 갈램, 윤할, 썩음, 굽음, 비틀림, 함수율, 수심 등)에 따라 등급을 구분한 구조재
3) 호칭치수: 건조 및 대패 가공이 되지 않은 목재의 치수 또는 일반적으로 불리는 목재치수
4) 실제(마감)치수: 건조 및 대패 마감된 후의 실제적인 최종 치수
· 구조용 집성재: 특별한 강도 등급에 기준하여 선정된 제재 또는 목재 층재를 섬유방향이 서로 평행하게 집성·접착하여 공학적으로 특정 응력을 견딜 수 있도록 생산된 제품으로서 각각의 제재 또는 목재 층재에 대한 길이이음(경사 이음, 핑거조인트 또는 이와 유사한 강도를 갖는 이음 방법) 및 측면 접합을 통하여 원하는 길이 및 너비의 제품을 제조할 수 있으며, 집성 접착 공정에서 만곡 집성재로 제조될 수도 있음.
1) 길이: 곧은 집성재에서 양 끝 횡단면을 연결하는 최단 직선의 길이
2) 너비: 집성재의 횡단면에서 접착층에 평행한 변의 길이
3) 두께: 집성재의 횡단면에서 접착층에 직각인 변의 길이
4) 내층재: 다른 등급 구성 집성재의 양쪽 최외측 표면으로부터 양쪽을 연결하는 변의 길이의 1/4 이상 떨어진 부위에 사용되는 제재 또는 층재
5) 중층재: 다른 등급 구성 집성재에 사용되는 제재 또는 목재 층재 중에서 최외층재, 외층재 및 내층재를 제외한 것
6) 외층재: 다른 등급 구성 집성재의 양쪽 최외측 표면으로부터 양쪽을 연결하는 변의 길이의 1/16 이상, 1/8 이내의 부위에 사용되는 제재 또는 층재
7) 최외층재: 다른 등급 구성 집성재의 양쪽 최외측 표면으로부터 양쪽을 연결하는 변의 길이의 1/16 이내의 부위에 사용되는 제재 또는 층재로서 휨하중 하에서 압축응력이 작용하는 윗면에 사용되는 압축 쪽 최외층재와 인장응력이 작용하는 아랫면에 사용되는 인장 쪽 최외층재로 구분함.
· 구조용 집성재 구분: 층재 구성 및 접착층의 방향에 따라 다음과 같이 구분함.
1) 층재 구성에 따른 구분
㉠ 같은 등급 구성 집성재: 동일한 등급을 갖는 층재로 구성되며 적층수가 2~3층인 집성재
㉡ 대칭 다른 등급 구성 집성재: 서로 다른 등급을 갖는 층재로 구성되며 중립축을 중심으로 상하의 층재 등급을 서로 대칭으로 배치한 집성재
㉢ 비대칭 다른 등급 구성 집성재: 서로 다른 등급을 갖는 층재로 구성되며, 중립축을 중심으로 상하의 층재 등급을 서로 비대칭으로 배치한 집성재
2) 접착층의 방향에 따른 구분
㉠ 수직 집성재: 층재의 넓은 접착면이 횡단면의 짧은 변에 직각이거나 보로 사용되는 경우에 층재의 넓은 접착면이 하중방향과 평행한 집성재
㉡ 수평 집성재: 층재의 넓은 접착면이 횡단면의 긴 변에 직각이거나 보로 사용되는 경우에 층재의 넓은 접착면이 하중방향에 수직인 집성재
· 나삿니못(threaded nail): 목재와 목재 또는 목재와 판재 사이의 못접합에서 목재의 함수율 변화에 따른 수축 및 팽윤으로 인하여 시간이 지남에 따라서 못이 자연스럽게 뽑혀 나오는 현상을 방지 또는 완화시키기 위해서 목재와 못의 표면 사이의 마찰저항을 증가시킬 필요가 있으며, 이를 위하여 매끈한 못대를 꼬아서 못대가 꽈배기 형태로 만들어진 못
· 마구리: 부재의 섬유 직각방향 절단면
· 방수/투습막(house wrap): 목조주택에서 벽의 구조체 내부로 침투한 수분은 외부로 배출되고 외부의 강수 등으로 인한 물은 구조체 내부로 침투하지 못하도록 하기 위하여 목조주택의 외벽 덮개재료 외측면에 설치하는 재료로서 실외쪽 표면은 방수 성능을 지니고 실내쪽 표면은 투습 성능을 지닌 막
· 변재(sapwood): 나무의 횡단면에서 수피에 인접한 바깥 부분으로서 나무가 생장할 때에 수분의 상하 방향 통로 역할을 담당하는 부분
· 볼트 접합부에서 볼트의 배치
1) 볼트 열: 볼트 접합부에 2개 이상의 볼트가 사용된 경우에 하중과 평행한 방향으로 배열된 볼트의 열
2) 끝면거리: 목재 부재의 끝면으로부터 가장 가까운 볼트의 중심까지 거리
3) 연단거리: 목재 부재의 측면으로부터 가장 가까운 볼트의 중심까지 거리로서 하중이 작용하는 방향으로는 부하연단거리, 그리고 작용하중의 반대방향으로는 비부하연단거리라고 함
4) 볼트 열 사이의 거리: 하중 작용방향에 평행하게 배열된 인접한 볼트 열 사이의 거리
5) 볼트 간격: 1열 내에서 인접한 볼트 사이의 거리
· 수 또는 수심(Pith): 목재 횡단면의 중심으로서 나무가 어릴 때 형성된 조직인 유령목으로 구성되는 부분
· 심재(heartwood): 나무의 횡단면에서 중앙부에 위치하여 변재보다 짙은 색깔을 가지며 나무의 무게를 지지하는 역할을 하는 죽어 있는 목재 부분
· 오에스비(OSB: Oriented Strand Board): 얇고 가늘고 긴 목재 스트랜드를 각 층별로 동일한 방향으로 배열하되 인접한 층의 섬유방향이 서로 직각이 되도록 하여 홀수의 층으로 구성한 배향성 스트랜드 보드(Oriented Strand Board)의 영문 명칭 약자
· 원목: 나무를 벌채하여 가지를 친 후 수피를 제거하고 제재를 하지 않은 상태의 원형 단면을 가진 통나무 및 조각재
1) 소경재: 지름 150mm 미만의 작은 단면을 갖는 원목
2) 중경재: 지름 150mm 이상, 300mm 미만의 중간 크기 단면을 갖는 원목
3) 대경재: 지름 300mm 이상의 큰 단면을 갖는 원목
· 제재목: 원목을 제재하여 정사각형 또는 직사각형의 단면을 갖도록 가공한 목재
1) 각재류: 두께가 75mm 미만이고 너비가 두께의 4배 미만인 것 또는 두께와 너비가 75mm 이상인 것
㉠ 정각재: 단면이 정사각형인 각재
㉡ 평각재: 단면이 직사각형인 각재
㉢ 작은 각재: 두께가 75mm 미만인 각재로서 정사각형 단면을 갖는 작은 정각재와 너비가 두께의 4배 미만이며 직사각형 단면을 갖는 작은 평각재로 구분
㉣ 큰 각재: 두께가 75mm 이상인 각재로서 정사각형 단면을 갖는 큰 정각재와 직사각형 단면을 갖는 큰 평각재로 구분
2) 판재류: 두께가 75mm 미만이고 너비가 두께의 4배 이상인 것
· 조각재: 최소 횡단면에 있어서 빠진 변을 보완한 네모꼴의 4변의 합계에 대한 빠진 변의 합계가 100분의 80 이상인 둥근 형태의 목재
· 통나무의 지름: 통나무의 지름은 말구지름을 뜻함
1) 말구지름: 통나무의 말구지름이란 수피를 제외한 말구(통나무의 지름이 작은 쪽 끝면)의 최소지름을 의미하며 최소지름이 300mm를 넘는 경우에는 최소지름과 최소지름에 대한 직각방향 지름을 동시에 측정하여 그 차이 30mm(400mm 이상인 통나무는 40mm)마다 최소지름에 10mm씩 가산시킨 값
2) 원구지름: 통나무의 원구지름이란 수피를 제외한 원구(통나무의 지름이 큰 쪽 끝 면으로서 이상 팽대 부분이 있는 경우에는 그 부분을 제외)의 최소지름을 의미하며 최소지름이 300mm를 넘는 경우에는 최소지름과 최소지름에 대한 직각방향 지름을 동시에 측정하여 그 차이 30mm(400mm 이상인 통나무는 40mm)마다 최소지름에 10mm씩 가산시킨 값
3) 평균지름: 통나무의 말구지름과 원구지름의 평균값
· 팽윤(swelling): 목재가 수분을 흡습함에 따라 부피가 늘어나는 현상
· 함수율: 목재의 무게에 대한 목재 내에 함유된 수분 무게의 백분율(%)로서 함유수분의 양을 목재의 무게로 나누어서 백분율로 구하며, 기준이 되는 목재의 무게를 구하는 시점에서의 함수율에 따라 다음과 같이 두 가지로 구분함
1) 건량 기준 함수율(%): 함유 수분의 무게를 목재의 전건무게로 나누어서 구하며 일반적인 목재에 적용되는 함수율
2) 습량 기준 함수율(%): 함유 수분의 무게를 건조 전 목재의 무게로 나누어서 구하며 펄프용 칩에 적용되는 함수율
· 합판의 방충제 처리방법: 합판의 방충성을 향상시키기 위하여 방충제를 처리하며 처리방법은 다음과 같이 두 가지로 구분함
1) 단판처리법: 합판 접착 전에 각각의 단판에 대하여 방충약제를 처리하고 방충처리된 단판들을 접착하여 합판을 제조하는 방법
2) 접착제 혼입법: 방충약제를 혼합한 접착제를 사용하여 단판들을 접착함으로써 합판을 제조하는 방법
(1) 수급인은 다음과 같은 부분에 대한 시공도를 작성·제출하여 담당원의 승인을 받은 후에 시공하여야 한다.
① 기둥, 보, 스터드, 장선 및 서까래 배치도
② 건축물에서 목재의 수축으로 인한 침하가 예상되는 부위
③ 설계도서가 필요한 부위
④ 복잡한 구조를 갖는 부위
(2) 수급인은 상기 (1)의 시공도를 포함하여 사전에 설계도서를 철저히 검토하고 필요한 부분에 대해서는 시공계획서를 작성한 후 담당원의 승인을 받는다.
(3) 상기 (1), (2) 항 이외의 필요사항은 KCS 41 10 00(1.4) 에 따른다.
② 계약도서에 별도의 명기가 없는 경우, 관련 법규에 따른다.
② 설치업체는 설계도서 명기된 재료를 전문으로 설치(공사)하는 업체로서 설치 실적, 설치 하자 발생 사례 등을 파악하여 적합한 업체를 선정한다.
③ 시험기관은 명기된 재료 또는 설치 방법에 대한 성능 시험을 수행할 수 있는 공인시험기관 (건설기술진흥법에서 규정한 품질시험전문기관 또는 KOLAS 인증기관)을 대상으로 한다.
해당 공사를 수행할 수 있는 능력이 검증된 목구조 건축 자격 소지자 또는 국토교통부, 산림청에 등록된 관련 단체의 목조건축 전문교육 과정(경골목조, 중목구조, 한옥)을 일정기간 이수한 수료증 소지자를 고용하여야 한다.
③ 공사용 자재의 품질관리 및 품질시험은 2.1.4에 따른다.
① 수급인은 착공 후 품질관리 조직, 시험설비, 시험담당자, 품질관리항목, 빈도, 규격, 품질관리 실시방법 등을 포함하는 품질관리계획서, 견본품의 설치 및 관리를 담당원에게 제출하고 승인을 받아야 한다.
① 시공의 검사에 수반하는 시험은 관련 법규 및 공사시방서에 따르며 제품 품질은 제조자, 시공 부분은 수급자에게 책임이 있다.
③ 시험에 소요되는 비용은 수급인이 부담한다. 단, 공장 완제품 품질 시험비는 제조자가 부담한다.
(1) 관련 법규 및 계약서에 정해진 하자담보기간 내에 하자가 발생한 경우에는 발주자 및 담당원과 협의한 후 하자 전반에 대한 조사를 실시한다.
(2) 하자 조사 결과 건축 공사 과정에서 건축물에 발생한 하자로 인정될 경우, 담당원과 협의한 후 관련 법규 및 계약서 등에서 정해진 규정에 따라 조치를 취한다.
2.1 건축용 목재
2.1.1 함수율
(1) 목재의 함수율은 KS F 2199에 따라서 측정한다.
(2) 공사에 사용되는 목재의 함수율은 개별 목재 제품에 대한 한국산업표준 또는 설계도서에 따르며, 한국산업표준이나 설계도서에 명시되지 않은 경우는 표 2.1-1에 따른다.
(3) 내장 마감재로 사용되는 목재의 경우에는 함수율 15% 이하로 하고, 필요에 따라서 12% 이하의 함수율을 적용한다.
(4) 한옥, 대단면 및 통나무 목공사에 사용되는 구조용 목재 중에서 횡단면의 짧은 변이 900mm 이상인 목재의 함수율은 24% 이하로 한다.
표 2.1-1 건축용 목재의 함수율

종별

건조재 12

건조재 15

건조재 19

생재

생재 24

생재 30

함수율

12% 이하

15% 이하

19% 이하

19% 초과

24% 이하

24% 초과

주 1) 목재의 함수율은 건량 기준 함수율을 나타낸다.
2.1.2 치수
(1) 목재의 치수는 설계도서에 따른다.
(2) 설계도서에 명시되지 않은 경우에 경골목조건축용 구조용재는 KS F 3020에 따르고 구조용 집성재는 KS F 3021에 따르며 대패마감을 하지 않은 제재목의 경우에는 KS F 1519에 따른다.
(3) KS F 1519에 따르는 치수를 적용하고 건조 또는 대패마감 등의 추가 가공 공정이 필요한 경우에 이러한 가공작업으로 인하여 발생하는 치수 감소를 고려하여야 한다.
(4) 건축용 목재는 일반적으로 사각형 단면을 가진 것을 사용하지만 설계도서에 명시된 경우에는 원형 단면(지름으로 표시) 또는 기타 형상의 단면을 가질 수 있다.
(5) 건축용 목재의 치수 측정은 다음에 따른다.
① 원목(통나무)의 치수 측정은 KS F 2163에 따른다.
② 조각재 및 제재목의 치수 측정은 KS F 3020에 따른다.
③ 경골목조건축용 구조용재의 치수 측정은 KS F 3020에 따른다.
④ 구조용 집성재의 치수 측정은 KS F 3021에 따른다.
(6) 덮개로 사용되는 판재 중에서 구조용 합판이나 석고보드 등과 같이 1,200mm× 2,400mm 치수의 제품이 생산되는 경우에는 골조부재의 간격을 300, 400 또는 600mm로 하고 구조용 오에스비와 같이 1,220mm×2,440mm 치수의 제품만이 생산되는 경우에는 골조부재의 간격을 305, 406 또는 610mm로 한다. 이 시방서에서 300mm, 400mm 또는 600mm로 표기한 간격은 오에스비 덮개를 사용하는 경우에는 305mm, 406mm 또는 610mm를 나타낸다.
2.1.3 종 류
(1) 통나무 원목은 통나무의 지름에 따라서 표 2.1-2와 같이 구분한다.
(2) 조각재는 목재의 너비에 따라서 표 2.1-2와 같이 구분한다.
(3) 제재목은 치수, 두께, 너비 및 형상에 따라서 표 2.1-2와 같이 구분한다.
(4) 경골목조건축용 구조용재는 등급 구분 방법에 육안 등급 구조재와 기계 등급 구조재로 구분한다.
(5) 구조용 집성재는 단면 치수에 따라서 표 2.1-2와 같이 구분한다.
(6) 건축용 목재의 길이는 설계도서에 따른다.
표 2.1-2 건축용 목재의 종류

자재의 종류

구분

기준

원 목

소경재

지름이 150mm 미만인 것

중경재

지름이 150mm 이상, 300mm 미만인 것

대경재

지름이 300mm 이상인 것

조각재

소조각재

너비가 150mm 미만인 것

중조각재

너비가 150mm 이상, 300mm 미만인 것

대조각재

너비가 300mm 이상인 것

제

재

목

판재류

좁은 판재

두께가 30mm 미만, 너비가 120mm 미만인 것

넓은 판재

두께가 30mm 미만, 너비가 120mm 이상인 것

두꺼운 판재

두께가 30mm 이상, 75mm 미만인 것

사면 판재

너비가 60mm 이상이고 횡단면이 사다리꼴인 것

각재류

작은 정각재

두께가 75mm 미만이고 횡단면이 정사각형인 것

작은 평각재

두께가 75mm 미만, 너비가 두께의 4배 미만이며 횡단면이 직사각형인 것

큰 정각재

두께와 너비가 75mm 이상이며 횡단면이 정사각형인 것

큰 평각재

두께와 너비가 75mm 이상이며 횡단면이 직사각형인 것

구

조

용

재

육안

등급

구조재

1종 구조재

두께가 38mm 이상, 114mm 미만이고 너비는 38mm 이상인 것

2종 구조재

두께와 너비가 114 mm 이상이고 두께와 너비의 치수 차이가 52mm 이상인 것

3종 구조재

두께와 너비가 114mm 이상이고 두께와 너비의 치수 차이가 52mm 미만인 것

구조용

집성재

소단면 집성재

횡단면의 짧은 변이 75mm 미만이고, 긴 변이 150mm 미만인 것

중단면 집성재

횡단면의 짧은 변이 75mm 이상이고, 긴 변이 150mm 이상인 것 중에서 대단면 집성재를 제외한 것

대단면 집성재

횡단면의 짧은 변이 150mm 이상이고, 단면적이 30,000mm² 이상인 것
2.1.4 품질
(1) 목조건축용 목재의 품질은 설계도서에 따르며 설계도서에 목재의 품질이 특별히 명시되지 않은 경우에는 다음에 따른다.
(2) 원목(통나무)의 품질
원목(통나무)는 수피를 제거하고 사용하여야 하며 원목의 품질은 표 2.1-3에 따른다.
표 2.1-3 원목(통나무)의 품질 기준

종류

결점

품질

1등급

2등급

3등급

4등급

소

경

재

굽음

－

－

30% 이하

1)3등급기준에적합하지않은것

2)말구지름이80mm이하인것

기타결점

－

－

현저하지 않은 것

중

경

재

옹이

(긴지름이

10mm미만

의 것제외)

－

1)없거나한재면또는두재면에만있는것

2)세재면또는전재면에있는경우에는긴지름이100mm이하인것

1)세재면에있는것

2)전재면에있는경우에는긴지름이150mm이하인것

3등급 기준에 적합하지 아니한 것

굽음

－

20% 이하인 것

30% 이하인 것

횡단면 할렬 또는 윤할

－

20%이하인것.다만,횡단면할렬은그깊이가당해횡단면지름(조각재에있어서는두께)의1/3이하인것

30%이하인것.다만,윤할이겹쳐있는것은당해횡단면의중심을지나는직선으로2등분한1면에있는것

속빔, 썩음, 벌레 먹음

재면

－

한 재면에만 있고 경미한 것

경미한 것

횡단면

－

30% 이하인 것

50% 이하인 것

기타 결점

－

경미한 것

현저하지 않은 것

대

경

재

옹이

(긴지름이

10mm미만

의것은제외)

1)없거나한재면에만있는것

2)인접한두재면에있는경우에는긴지름이50mm이하인것

1)두재면에있는것

2)세재면또는전재면에있는경우에는긴지름이100mm이하인것

1)세재면에있는것

2)전재면에있는경우에는긴지름이150mm이하인것

3등급 기준에 적합하지

아니한 것

굽음

10% 이하인 것

20% 이하인 것

30% 이하인 것
종류

결점

품질

1등급

2등급

3등급

4등급

대

경

재

횡단면 할렬

또는 윤할

10%이하인것.

다만,횡단면할렬은그깊이가당해횡단면지름(조각재에있어서두께)의1/3이하인것

20%이하인것.

다만,횡단면할렬은그깊이가당해횡단면지름(조각재에있어서는두께)의1/3이하인것

30%이하인것.

다만,윤할이겹쳐있는것은당해횡단면의중심을지나는직선으로2등분한1면에있는것

3등급 기준에 적합하지 아니한 것

속빔, 썩음, 벌레 먹음

재면

없는 것

한 재면에만 있고 경미한 것

경미한 것

횡단면

없는 것

30% 이하인 것

50% 이하인 것

기타 결점

극히 경미한 것

경미한 것

현저하지 않은 것

주 1)굽음, 썩음 또는 속빔이 없고, 이들 이외의 결점이 2종류 이하로서 그 결점의 정도가 어느 것이나 최소한도에 가까운 것은 1등급에 해당하는 것을 제외하고 1등급씩 올린다.

2)결점이 4종류 이상 있고, 이들 결점 중 그 정도가 최소한도 이상의 것이 4종류 이상 있는 것은 4등급을 제외하고 1등급씩 내린다.
(3) 조각재의 품질
조각재의 품질은 표 2.1-4에서 큰 각재에 대한 기준에 따른다.
(4) 제재목의 품질
4면을 제재한 제재목의 품질은 대패마감 여부와 상관없이 표 2.1-4에 따른다.
표 2.1-4 제재목의 품질 기준

종류

결점

품질

1등급

2등급

3등급

판재

옹이(재면에 있는 탈락, 흠집 및 구멍을 포함)

지름비가 20% 이하인 것

지름비가 40% 이하인 것

2등급 기준에 적합하지 아니한 것

둥근모(모서리의 탈락 및 흠집을 포함)

없는 것

가장자리에 있는 치수 부족 부분의 두께 및 너비가 각각 판재 두께의 50%, 판재 너비의 10%(좁은 판재에 있어서는 20%) 이하인 것

횡단면 할렬(재면에 있는 할렬 포함) 또는 윤할

10% 이하인 것

20% 이하인 것

썩음·변색·벌레 구멍

극히 경미한 것

경미한 것

기타결점

극히 경미한 것

경미한 것

방부·방충처리

방부·방충처리재로 표시되어 있는 제품은 국립산림과학원 고시에 적합한 것

함수율

표 2.1-1의 기준에 적합한 것
종류

결점

품질

1등급

2등급

3등급

작은

각재

옹이(재면에 있는 탈락, 흠집 및 구멍을 포함)

지름비가 30% 이하인 것

지름비가 50% 이하인 것

2등급기준에 적합하지 아니한 것

껍질박이 또는 나무진 주머니

극히 경미한 것

경미한 것

둥근모(모서리의 탈락 및 흠집을 포함)

없는 것

전체적으로 20% 이하이고 하나의 모서리에서는 10% 이하인 것

굽음

0.2% 이하인 것

(너비가 90mm 이하인 경우에는 극히 경미한 것)

경미한 것

비틀림 또는 뒤굽음

극히 경미한 것

경미한 것

횡단면 할렬(재면에 있는 할렬 포함) 또는 윤할

5% 이하인 것

10% 이하인 것

썩음, 변색, 벌레 구멍

극히 경미한 것

경미한 것

기타 결점

극히 경미한 것

경미한 것

방부·방충처리

방부·방충처리재로 표시되어 있는 제품은 국립산림과학원 고시에 적합한 것.

함수율

표 2.1-1의 기준에 적합한 것

큰

각재

옹이

(재면에있는흠집및 구멍등이용상지장이있는옹이에준하는결점을

포함)

큰 정각재

지름비가 30% 이하인 것

(모인 옹이의 지름비는 40% 이하인 것)

지름비가 40% 이하인 것

(모인 옹이의 지름비는 60% 이하인 것)

2등급기준에 적합하지 아니한 것

큰 평각재

지름비가 20%(목재의 양 끝에서 길이의 1/3 이내에 있는 것은 30%) 이하인 것(모인 옹이의 지름비는 40% 이하인 것)

가장자리로부터 목재의 너비 또는 두께의 1/3 이내에 서는 30%

(목재의 양 끝에서 길이의 1/3 이내에서는 40%) 이하이고 그 외의 부분에서는 지름비가 40%(목재의 양 끝에서 길이의 1/3 이내에서는 50%) 이하인 것(모인 옹이의 지름비는 60% 이하인 것)

2등급기준에 적합하지 아니한 것

껍질박이 또는 나무진 주머니

극히 경미한 것

경미한 것

둥근모(모서리의 탈락 및 흠집을 포함)

없는 것(큰 평각재의 경우에는 10% 이하인 것)

전체적으로 20% 이하이고 하나의 모서리에서는 10% 이하인 것

굽음

0.2% 이하인 것

0.3% 이하인 것

비틀림 또는

뒤굽음

큰 정각재

극히 경미한 것

경미한 것

큰 평각재

현저하지 않은 것

현저하지 않은 것

횡단면 할렬(재면에 있는 할렬 포함) 또는 윤할

5% 이하인 것

10% 이하인 것

썩음, 변색, 벌레 구멍

극히 경미한 것

경미한 것

기타 결점

극히 경미한 것

경미한 것

방부·방충처리

방부 또는 방충처리재로 표시되어 있는 제품은 국립산림과학원 고시에 적합한 것

함수율

표 2.1-1의 기준에 적합한 것
(5) 경골목조건축용 구조용재의 품질
경골목조건축용 구조용재는 제재, 건조 및 4면 대패마감이 된 것으로서 그 품질은 표 2.1-5에 따른다.
표 2.1-5 경골목조건축용 구조용재의 품질 기준

종류

결점 구분

품질

1등급

2등급

3등급

1종

구조재

옹이

지름비

옹이

20% 이하인 것

40% 이하인 것

60% 이하인 것

모인 옹이

상기 기준의 1.5배 이하인 것

둥근 모

10% 이하인 것

20% 이하인 것

30% 이하인 것

갈라짐

할렬

너비 이하인 것

너비의 1.5배 이하인 것

너비의2배이하인것

분할

너비 이하인 것

너비의 1.5배 이하인 것

너비의2배이하인것

윤할

두께의 1/2 이하인 것

두께의 1/2 이하인 것

현저하지 않은 것

평균 나이테 간격

(라디에타소나무 제외)

6mm 이하인 것

8mm 이하인 것

10mm 이하인 것

섬유 주행 경사

1:12 이하인 것

1:8 이하인 것

1:6 이하인 것

굽음

0.2% 이하인 것

0.5% 이하인 것

0.5% 이하인 것

부후(썩음)

없을 것

경미할 것

경미할 것

비틀림

경미할 것

현저하지 않은 것

사용에지장이없을것

수심

(라디에타소나무에 한함)

너비 190mm 미만

수심의 중심으로부터 반경 50mm 이내의 나이테가 없을 것

너비 190mm 이상

표면의 모서리로부터 너비의 1/3 이내의 부분에 수심의 중심으로부터 반경 50mm 이내의 나이테가 없을 것

함수율

19% 이하인 것

방부, 방충처리

방부 또는 방충처리재로 표시되어 있는 제품은 국립산림과학원 고시에 적합한 것

2종

구조재

옹이

지름비

좁은 재면

20% 이하인 것

40% 이하인 것

60% 이하인 것

넓은

재면

가장

자리

20% 이하인 것

30% 이하인 것

40% 이하인 것

중앙부

30% 이하인 것

50% 이하인 것

70% 이하인 것

모인 옹이

상기 기준의 1.5배 이하인 것

둥근 모

10% 이하인 것

20% 이하인 것

30% 이하인 것

갈라짐

할렬

너비 이하인 것

너비의 1.5배 이하인 것

너비의 2배 이하인 것

분할

너비 이하인 것

너비의 1.5배 이하인 것

너비의 2배 이하인 것

윤할

두께의 1/2 이하인 것

두께의 1/2 이하인 것

현저하지 않은 것
종류

결점 구분

품질

1등급

2등급

3등급

2종

구조재

평균 나이테 간격

(라디에타소나무 제외)

6mm 이하인 것

8mm 이하인 것

10mm 이하인 것

섬유 주행 경사

1:12 이하인 것

1:8 이하인 것

1:6 이하인 것

굽음

0.2% 이하인 것

0.5% 이하인 것

0.5% 이하인 것

부후(썩음)

없을 것

경미할 것

경미할 것

비틀림

경미할 것

현저하지 않은 것

사용에 지장이 없을 것

수심

(라디에타소나무에 한함)

너비 190mm 미만

수심의 중심으로부터 반경 50mm 이내의 나이테가 없을 것

너비 190mm 이상

표면의 모서리로부터 너비의 1/3 이내의 부분에 수심의 중심으로부터 반경 50mm 이내의 나이테가 없을 것

방부, 방충처리

방부 또는 방충처리재로 표시되어 있는 제품은 국립산림과학원 고시에 적합한 것

3종

구조재

옹이

지름비

옹이

30% 이하인 것

40% 이하인 것

60% 이하인 것

모인 옹이

상기 기준의 1.5배 이하인 것

둥근 모

10% 이하인 것

20% 이하인 것

30% 이하인 것

갈라짐

할렬

너비 이하인 것

너비의 1.5배 이하인 것

너비의 2배 이하인 것

분할

너비 이하인 것

너비의 1.5배 이하인 것

너비의 2배 이하인 것

윤할

두께의 1/2 이하인 것

두께의 1/2 이하인 것

현저하지 않은 것

평균 나이테 간격

(라디에타소나무 제외)

6mm 이하인 것

8mm 이하인 것

10mm 이하인 것

섬유 주행 경사

1:12 이하인 것

1:8 이하인 것

1:6 이하인 것

굽음

0.2% 이하인 것

0.5% 이하인 것

0.5% 이하인 것

부후(썩음)

없을 것

경미할 것

경미할 것

비틀림

경미할 것

현저하지 않은 것

사용에 지장이 없을 것

수심

(라디에타소나무에 한함)

너비 190mm 미만

수심의 중심으로부터 반경 50mm 이내의 나이테가 없을 것

너비 190mm 이상

표면의 모서리로부터 너비의 1/3 이내의 부분에 수심의 중심으로부터 반경 50mm 이내의 나이테가 없을 것

방부, 방충처리1)

방부 또는 방충처리재로 표시되어 있는 제품은 국립산림과학원 고시에 적합한 것

주 1)방부처리 및 방충처리는 인수·인도 당사자 사이의 협의에 따른다.
(6) 구조용 집성재의 품질
구조용 집성재는 KS F 3021에 따라서 등급이 결정된 것으로서 그 품질은 표 2.1-6에 따른다.
표 2.1-6 구조용 집성재의 품질 기준

구분

기준

접착강도

(1)

시험 I

침지 박리 시험

시험편의 양 끝 면에서 길이 3mm 이상의 박리를 대상으로 측정하여 박리율이 5% 이하이고, 동시에 각각의 접착층에 나타나는 박리의 길이가 각 접착층 길이의 1/4 이하인 것

삶음 박리 시험

블록 전단 시험

KS F3021의 블록 전단 시험에 합격한 것

시험 II

감압 가압 시험

시험편의 양 끝 면에서 길이 3mm 이상의 박리를 대상으로 측정하여 박리율이 5% 이하이고, 동시에 각각의 접착층에 나타나는 박리의 길이가 각 접착층 길이의 1/4 이하인 것

블록 전단 시험

KS F 3021의 블록 전단 시험에 합격한 것

함수율

15% 이하인 것

휨강도

(2)

휨 시험을 실시하는 제품

KS F 3021의 A형 휨 시험에 합격한 것

휨 시험을 실시하지 않은 제품

층재의 품질

KS F 3021의 층재 품질 기준에 적합한 것

층재의 구성

KS F 3021의 층재 구성 기준에 적합한 것

층재의 최소 적층수

1) 다른 등급 구성 집성재는 4매 이상인 것

2) 같은 등급 구성 집성재는 2매 이상인 것

재면의 품질

KS F 3021의 재면의 품질 기준에 적합한 것

굽음(통직 집성재에 한한다.)

극히 경미한 것

만곡부의 최소 곡률 반지름

(통직 집성재는 제외한다.)

KS F 3021의 만곡부의 최소 곡률 반지름 기준에 적합한 것

인접한 층재에서 이음부의 간격

KS F 3021의 인접한 층재에서 이음부의 간격 기준에 적합한 것

포름알데히드 방산량

KS M 1998에 따라서 시험하여 그 결과를 SEo, Eo 및 E1으로 표시한다.

주 1)구조용 집성재의 접착 강도는 시험 Ⅰ과 시험 Ⅱ 중의 한 가지에 합격하여야 한다.

2) 구조용 집성재의 등급별 강도 성능을 만족시키기 위해서는 다음 두 가지 중의 한 가지 방법이 적용되어야 한다.

-휨 시험을 실시하는 제품: 층재의 품질 및 구성 방법에 상관없이 만들어진 제품에 대하여 A형 휨 시험을 실시하여 강도를 확인한다.

-휨 시험을 실시하지 않는 제품: 층재의 품질 및 구성 방법에 대한 요건을 만족시킴으로써 원하는 등급의 구조용 집성재를 제조하며 실대재에 대한 A형 휨 시험을 실시하지 않는다.
(7) 합판 및 오에스비의 품질
①목조건축의 덮개재료로 사용되는 구조용 합판 및 구조용 오에스비는 KS F 2089에 적합한 것으로서 그 품질은 표 2.1-7∼표 2.1-15에 따른다.
표 2.1-7 구조용 합판의 품질기준

구분

품질

1급

2급

강도

휨

KS F 3113의 등급별 품질 기준에 적합한 것

압축

구조용 합판의 등급 구분

접착성

내수 인장 전단 접착력이 0.7N/mm² 이상인 것

함수율

13% 이하인 것

못접합부 전단내력

못접합부의 최대 전단내력의 40%에 해당하는 값이 700N 이상인 것

못뽑기 강도

못접합부의 최대 못뽑기 강도가 90N 이상인 것

방충성

방충처리재로 표시되어 있는 합판의 경우에 붕소화합물은 단판처리법에 의하여 그리고 클로르덴, 폭심 또는 페니트로티온은 접착제 혼입법에 의하여 처리하고 그 품질은 국립산림과학원 고시에 적합한 것

흡습성

KS F 3101의 흡습성 품질 기준에 적합한 것

난연성

난연처리재로 표시되어 있는 합판의 경우에는

KS F 3101의 난연성 품질 기준에 적합한 것

포름알데히드 방산량

KS M 1998에 따라서 시험하여 그 결과를 SEo, Eo 및 E1으로 표시한다

표

면

의

품

질

모든 결점 길이의 합

합판 너비의 1/15 이하인 것

합판 너비의 1/17 이하인 것

산 옹이

긴 지름이 50mm 이하인 것

긴 지름이 80mm 이하인 것

죽은 옹이 및 옹이 구멍

긴 지름이 20mm 이하인 것

긴 지름이 60mm 이하인 것

껍질박이, 진 주머니

주변의 판면과 색깔이 조화되게 잘 부수되어 있는 것

이용 상 지장이 없는 것

혹자리, 지렁이 자리

경미하고 평활한 것

이용 상 지장이 없는 것

썩음

없는 것

현저하지 않은 것

갈라짐, 홈

적절히 보수되고

1)길이가 합판 길이의 40% 이하이며 너비가 6mm 이하인 것이 3개 이하인 것

또는

2)길이가 합판 길이의 20% 이하이며 너비가 3mm 이하인 것이 6개 이하인 것

적절히 보수되고 길이가 합판 길이의 50% 이하이며 너비가 10mm 이하인 것

가로 부러짐

없는 것

현저하지 않은 것

벌레자리, 벌레구멍

주변의 판면과 색깔이 조화되게 잘 부수되어 있는 것

이용 상 지장이 없는 것

그 밖의 결점

현저하지 않은 것

현저하지 않은 것
② 구조용 오에스비는 공인된 품질검사기관으로부터 등급을 부여받은 제품으로서 그 품질은 표 2.1-8∼표 2.1-15에 따른다.
표 2.1-8 집중하중 및 충격하중 하에서 덮개재료용 합판 및 오에스비의 품질 기준

최종용도-

경간등급1)

시험 및

노출 조건2)

품질 기준

최대 하중

1kN의 하중에서

최대 처짐(mm)

정적 집중하중

(kN)

충격하중3)과

집중하중(kN)

R－16

건조, 습윤

1.75

1.30

12.54)5)

R－20

건조, 습윤

1.75

1.30

13.04)5)

R－24

건조, 습윤

1.75

1.30

14.04)5)

R－32

건조, 습윤

1.75

1.30

14.04)5)

R－40

건조, 습윤

1.75

1.30

14.04)5)

R－48

건조, 습윤

1.75

1.30

14.04)5)

R－54

건조, 습윤

1.75

1.30

14.04)5)

R－60

건조, 습윤

1.75

1.30

14.04)5)

F－16

건조, 습윤/재건조

1.75

1.75

5.04)

F－20

건조, 습윤/재건조

1.75

1.75

6.04)

F－24

건조, 습윤/재건조

1.75

1.75

7.04)

F－32

건조, 습윤/재건조

2.45

1.75

6.04)

F－48

건조, 습윤/재건조

2.45

1.75

9.04)

SF－16

건조, 습윤/재건조

2.45

1.75

2.06)

SF－20

건조, 습윤/재건조

2.45

1.75

2.56)

SF－24

건조, 습윤/재건조

2.45

1.75

3.06)

SF－32

건조, 습윤/재건조

3.10

1.75

2.56)

SF－48

건조, 습윤/재건조

3.10

1.75

3.56)

주 1)주 1)R=roof(지붕덮개), F=floor(바닥덮개), SF=single floor(단일바닥덮개)를 나타내며, 경간등급의 숫자는 덮개재료의 설치를 위하여 허용되는 골조부재의 최대간격으로서 관례에 따라서 16, 20, 24, 32, 40, 48, 54, 60 등과 같이 인치 단위의 수치로 나타낸다.

2)습윤/재건조는 습윤상태에 연속하여 3일간 노출시키고 바로 건조하여 시험하며 습윤은 습윤조건에 연속하여 3일간 노출시키고 습윤상태에서 시험한다.

3)경간등급 24까지는 102Nm, 32에 대해서는 122Nm, 40에 대해서는 163Nm 그리고 48 이상에 대해서는 203Nm의 충격하중을 가한 후 정적집중하중 시험을 실시한다.

4)이 범주는 정적 집중하중에 적용되며 충격하중에는 적용되지 않는다.

5)습윤조건에서의 처짐에는 적용되지 않는다.

6)이 범주는 정적 집중하중 및 충격하중에 적용된다.
표 2.1-9 균일분포하중 하에서 덮개재료용 합판 및 오에스비의 경간등급에 따른 품질 기준

최종용도－

경간등급(1)

시험 및

노출 조건(3)

품질 기준

균일분포하중

하에서 처짐

최대균일

분포하중(kPa)

W－16

건조

－4)

3.55)

W－24

건조

－4)

3.55)

R－162)

건조

1.65kPa에서 1.5mm

7.0

R－202)

건조

1.65kPa에서 2.0mm

7.0

R－242)

건조

1.65kPa에서 2.5mm

7.0

R－32

건조

1.65kPa에서 3.0mm

7.0

R－40

건조

1.65kPa에서 4.0mm

7.0

R－48

건조

1.65kPa에서 5.0mm

7.0

R－54

건조

1.65kPa에서 5.5mm

7.0

R－60

건조

1.65kPa에서 6.0mm

7.0

F－16

건조, 습윤/재건조

4.75kPa에서 1.0mm

15.5

F－20

건조, 습윤/재건조

4.75kPa에서 1.0mm

15.5

F－24

건조, 습윤/재건조

4.75kPa에서 1.5mm

15.5

F－32

건조, 습윤/재건조

4.75kPa에서 2.0mm

15.5

F－48

건조, 습윤/재건조

3.80kPa에서 3.0mm

10.5

SF－16

건조, 습윤/재건조

4.75kPa에서 1.0mm

15.5

SF－20

건조, 습윤/재건조

4.75kPa에서 1.0mm

15.5

SF－24

건조, 습윤/재건조

4.75kPa에서 1.5mm

15.5

SF－32

건조, 습윤/재건조

4.75kPa에서 2.0mm

15.5

SF－48

건조, 습윤/재건조

3.80kPa에서 3.0mm

10.5

주 1)W=wall(벽덮개), 표 2.1-7 주 1) 참조

2)R－16 및 R－20 경간등급을 갖는 판재들은 W－16 등급에 대한 품질기준에도 적합하여야 하며 R－24 등급의 판재들은 W－24 등급에 대한 품질기준에도 적합하여야 한다.

3)~5) 현행과 동일
표 2.1-10 균일분포하중 하에서 덮개재료용 합판 및 오에스비의 두께에 따른 품질 기준

두 께

시험 및

노출 조건

품질

하중 하에서 평균 처짐

최대균일분포하중(kPa)

11.1mm

건조

0.95kPa에서 2.5mm

4.0

11.9mm

건조

1.65kPa에서 2.5mm

6.5

12.7mm

건조

1.90kPa에서 2.5mm

7.0

15.1 & 15.9mm

건조

3.35kPa에서 2.5mm

11.5

18.3 & 19.1mm

건조

4.30kPa에서 2.5mm

14.0
표 2.1-11 수평전단하중 하에서 덮개재료용 합판 및 오에스비의 두께에 따른 품질 기준

두께

(mm)

시험 및

노출

조건

보통못의

치수

(mm)

못의 간격

시험 하중

품질기준1)

판재 측면

(mm)

중간

스터드2)

(mm)

덮개

재료

(kN/m)

구조용 덮개재료

(kN/m)

시험하중 하에서의 변형

(mm)

최대하중

덮개재료

(kN/m)

구조용 덮개재료

(kN/m)

9.5

건조

65

75

300

6.0

6.5

5.0

16.5

18.5

11.1

건조

65

75

300

6.5

7.0

5.0

18.0

20.5

11.9

건조

75

75

300

8.5

9.5

5.0

24.5

27.0

15.1 이상

건조

75

75

300

9.5

9.5

5.0

27.0

27.0

주 1)스터드의 간격은 벽덮개－16, 지붕덮개－16 및 지붕덮개－20등급에 대해서는 400mm, 다른 모든 경간 등급 및 모든 구조용 덮개재료에 대해서는 600mm로 한다.

2)스터드의 간격이 600mm인 경우에 중간 스터드에 대한 못의 간격은 두께 11.1mm 이하의 판재에 대해서는 150mm가 되어야 한다.
표 2.1-12덮개재료용 합판 및 오에스비 소시험편의 정적 휨강도 품질 기준

최종 용도

휨탄성계수

(N/mm2)

휨강도

(N/mm2)

두께

(mm)

경간등급

강축에 평행1)

강축에 직각1)

강축에 평행1)

강축에 직각1)

덮개재료(Sheathing) 및 구조용 덮개재료(Structural I sheathing)

9.5

R-24

4,800 이상

1,900 이상

30 이상

16 이상

11.1

R-24/F-16

28 이상

15 이상

11.9, 12.7

R-32/F-16

15.1, 15.9

R-40/F-20

18.3, 19.1

R-48/F-24

26 이상

14 이상

단일바닥(Single Floor) 덮개재료

14.3

SF-16

4,800 이상

1,900 이상

28 이상

15 이상

15.1, 15.9

SF-20

18.3, 19.1

SF-24

26 이상

14 이상

22.2, 24.5

SF-32

28.6

SF-48

24 이상

13 이상

주 1)강축은 달리 표시되지 않는 한 표면 및 뒷면 단판 또는 스트랜드의 섬유 방향에 평행하다.
표 2.1-13 전단하중과 못뽑기하중에 대한 덮개재료용 합판 및 오에스비 못접합부의 품질 기준

등 급

최종 용도

판재 두께

(mm)

못1)의 종류 및 치수

(mm)

시험 및

노출 조건2)

최대하중

전단하중(N)

못뽑기하중(N)

덮개재료

벽

12.7 이하

12.7 초과

CMN50(51)

CMN65(64)

건조

530

－3)

습윤/재건조

400

－3)

지붕

12.7 이하

12.7 초과

CMN50(51)

CMN65(64)

건조

530

85

습윤/재건조

400

65

밑바닥

12.7 이하

12.7 초과

CMN50(51)

CMN65(64)

건조

930

85

습윤/재건조

710

65

단일바닥 덮개재료

바닥

12.7 이하

12.7 초과

CMN50(51)

CMN65(64)

건조

930

85

습윤/재건조

710

65

주 1)KS F 4537에 규정된 매끈한 못대를 갖는 보통못

2)습윤/재건조는 습윤상태에 연속하여 3일간 노출시키고 바로 건조하여 시험하여야 한다.

3)적용하지 않는다.
표 2.1-14 덮개재료용 합판 및 오에스비의 물리적 성질 품질 기준

구분

종류별 품질 기준

두께 10 mm 이하

두께 10 mm 초과

치수안정성

선 팽창률

강축 방향

0.5 % 이하

약축 방향

0.5 % 이하

흡수 두께 팽창률

20 % 이하

15 % 이하

밀도(g/cm3)

0.5 이상 0.8 이하

함수율

13 % 이하
표 2.1-15노출 1등급 덮개재료용 합판 및 오에스비의 접착성능 품질 기준

두께(mm)

최종 용도－경간등급

습윤/재건조 처리 후 휨강도

(요구되는 모멘트) (N－mm/mm)

박리강도

(N/mm2)

9.5

R－24

310

0.34 이상

11.1

R－24 / F－16

350

0.32 이상

11.9 & 12.7

R－32 / F－16

380

15.1 & 15.9

R－40 / F－20

450

18.3 & 19.1

R－48 / F－24

640

0.30 이상

14.3

SF－16

390

15.1 & 15.9

SF－20

420

18.3 & 19.1

SF－24

610

22.2 & 24.5

SF－32

1,000

28.6

SF－48

1,140

0.29 이상
표 2.1-16덮개재료용 합판 및 오에스비의 폼알데하이드 방출량 품질 기준

등급

폼알데하이드 방출량

(mg/L)

평균값

최대값

SE0

0.3 이하

0.4 이하

E0

0.5 이하

0.7 이하

E1

1.5 이하

2.1 이하
2.1.5 수종 및 기타
(1) 건축용 목재의 수종 구분은 표 2.1-17에 따른다.
표 2.1-17 건축용 목재의 수종 구분

수종군

포함 수종

낙엽송류

낙엽송, 더글러스퍼(Douglas－fir), 북미 낙엽송, 북양 낙엽송

소나무류

소나무, 편백나무, 리기다소나무, 북부 헴퍼, 남부 헴퍼, 북미 전나무, 북미 남부소나무, 북부 S－P－F

잣나무류

잣나무, 가문비나무, 북미 가문비나무, 북양 가문비나무, 북양 적송,

라디에타소나무, 남부 S－P－F

삼나무류

삼나무, 북미 삼나무
(2) 단순히 소나무로 지정한 것은 육송(적송)으로 한다.
(3) 설계도서에서 지정된 구조용 수종의 공급이 곤란할 때에는 담당원의 승인을 받아 표 2.1-16에 주어진 동일 수종군 내의 다른 수종으로 대용할 수 있다.
(4) 구조용재 이음의 덧댐판은 구조용재와 동일한 수종을 사용하는 것을 원칙으로 하며 산지, 쐐기, 촉 등은 단풍나무, 참나무, 고로쇠나무 등과 같은 단단한 활엽수로 한다.
(5) 설계도서에 특별히 정해진 수종이 없는 경우에는 표 2.1-16의 낙엽송류 또는 소나무류로 한다.
(6) 수장재의 경우에는 설계도서에 특별히 정해진 수종이 없는 경우에는 표면의 품질이 수장용으로 사용에 지장이 없는 범위 내에서 사용 수종의 제한을 두지 않는다.
2.2 철물
(1) 목공사에 사용되는 조임쇠는 KS B 1002, KS B 1012, KS B 1056, KS D 3553, KS D 7052, KS F 3514, KS F 4514 및 KS F 4537에 적합한 것으로 한다.
(2) 목공사의 접합부를 만들기 위하여 측면 부재로 사용되는 철판은 KS D 3503의 SS275 또는 이와 동등 이상의 것으로 한다.
(3) 한국산업표준이 없는 조임쇠 및 철물의 재질은 KS D 3503 또는 KS D 3512에 적합한 것으로 한다.
(4) 볼트는 그 머리를 몸통과 일체로 만들어낸 것을 사용하고 특별히 설계도서에 명시된 경우 이외에는 양나사 볼트를 사용하지 않는다.
바탕 방수 재료는 다음에 따르며, 그 지정은 설계도서에 명기된 바에 따른다.
(1) 목공사에 사용되는 석고보드의 종류 및 치수는 설계도서에 따르며 그 품질은 KS F 3504에 적합한 것으로 한다.
(2) 목공사에 사용되는 단열재의 종류 및 규격은 설계도서에 따르며 그 성능은 KS L 9102에 적합한 펠트, 보온판 또는 저밀도 고두께 단열재로서 밀도가 9±1kg/m³이고 평균온도 25 ℃에서 열전도율이 0.046W/m·K 이하인 것을 사용하여야 한다.
(3) 석고보드용 조인트 처리재는 KS F 4915에 적합한 것으로 한다.
(4) 목공사에 사용되는 일반 목재 접착제는 KS M 3700 또는 KS M 3701에 적합한 것으로 하고, 내수 목재 접착제는 페놀, 리솔시놀, 멜라민 또는 멜라민－요소 공축합 수지 목재 접착제를 사용한다.
(5) 기타 재료는 한국산업표준에 정한 것 또는 이와 동등 이상의 성능을 갖는 것으로 한다.
2.4 자재의 보관 및 취급
(1) 목공사용 목재 자재, 철물, 석고보드, 단열재 등은 운반이나 현장 보관 중에 수분이나 오염물질의 영향을 받지 않도록 포장하여야 한다.
(2) 모든 재료는 포장 및 운반 시에 현장 상황 및 작업 순서를 고려하여야 하여 포장 및 상차 시에 제일 위에 놓인 재료에 손상이 가지 않도록 포장이나 작업용 끈 또는 로프 아래 모서리 부분에 널이나 기타 단단한 재료를 덧대어 준다.
(3) 현장에서 재료의 하차 전에 현장 상황과 작업 순서를 고려하여 적치 장소를 선정하고 하차 및 적치 작업 시에 적절한 안전 조치를 취하여야 한다.
(4) 창고 또는 현장에서 재료를 적치할 때에는 재료의 하중을 지지할 수 있는 버팀목을 바닥에 깔고 적치된 재료가 무너지지 않도록 계단식으로 적치한다.